ÜBER DIE IN STARREN LEBLOSEN KÖRPERN BEWIRKTEN FORMVERAND. 173 
einer gewissen Behandlung erlangte Structur, durch zufällige oder absichtliche 
Einwirkungen sehr leicht umgeündert werden kann. Solche Umänderungen 
sind natürlicher Weise ohne Bewegungen der kleinsten Theile nicht möglich, 
und diese erfolgen bald langsamer bald schneller oftmals, ohne dass der rigide 
Zustand aufgehoben wird, und die chemische Natur eine Änderung erleidet. 
Rinman hat bereits bemerkt !), dass wenn man zähes und sehniges Eisen 
langsam glüht und durchschlägt, ohne es vorher zu hämmern, das Fadige 
desselben verschwindet und der Bruch ein kórniges Ansehn erhält 2). Schon 
eine geringe aber dauernde Temperaturerhóhung vermag in der Structur des 
Stabeisens eine Veründerung hervorzubringen; starke Erhitzung ist dagegen 
im Stande in kurzer Zeit das Gefüge des Eisens merklich zu modificiren. Mit 
solchen Veränderungen der Structur sind oft die auffallendsten Umänderungen 
anderer Eigenschaften, namentlich der Ductilität, der Festigkeit verknüpft. 
Bekanntlich erleidet das Stabeisen, wenn es überhitzt und nicht unter ge- 
höriger Decke vor dem Gebläse geglühet wird, eine nachtheilige, die Ductili- 
tät zerstörende Umänderung, welche man das Verbrennen nennt. Das durch 
anhaltende, trockene Schweisshitzen erhaltene sogenannte verbrannte Stabeisen, 
ist, wie Karsten bemerkt 5), desshalb nicht mürbe und brüchig geworden, 
weil es — wie die Analysen von solchem Eisen ergeben, — seinen Gehalt an 
Kohle gänzlich verloren, sondern weil es eine Veränderung im Gefüge erlitten 
hat, indem die zackig-sehnige Bruchfläche verschwunden und statt derselben 
eine krystallinisch-körnige Textur eingetreten ist, welche, wenn das Verbren- 
nen in einem hohen Grade statt fand, sogar zu Rissen und Sprüngen in der 
Eisenmasse Veranlassung giebt, und den Zusammenhang theilweise aufhebt. 
Diese Aufhebung des Zusammenhanges steht mit dem Hervortreten der kry- 
stallinischen Textur in Verbindung. Schon Rinman hat die Ansicht geäussert *), 
dass sich die Stellung oder die Lage der Theilchen des Eisens durch die blosse 
1) Geschichte des Eisens von Sven Rinman. A. d. Schwed. von Karsten. I. S. 494. 
2) Alexander von Humboldt erwähnt im Cosmos (I. 271.) die Verschiebbarkeit 
der kleinsten Theile eines Körpers, ohne dass ein flüssiger Zustand eintritt, und 
führt unter den Beispielen den Übergang des fasrigen Gewebes des Eisens in 
körniges durch erhóhete Temperatur an. 
3) Eisenhüttenkunde. 3. Ausg. I. S. 324. 
4) A. a. O. S. 507. 
